







*^ V ■- > - — 



:i 





248 



Los cementos europeos mas reputados son efectivamente 

 los que corresponded! a un coeficiente de 1 .90 a 2. 10 6 sea 

 a un « indice hidraulico » de0.48a 0.60. Muchos ensayos 

 se han liecho en aquellas fabricas, a fin de establecer con 

 exactitud las proporciones cuantitativas mas convenientes 

 para los componentes principales del cemento y el grado de 

 resistencia relativa de cada uno de ellos. Citamos, como 

 ejemplo, uno de los cuadros obtenido enaquella ocasion,por 

 el afamado qufmico de la fabrica de Hannover, Dr. Erd- 



MERGER 1 : * 



Componentes electro-negativos Cal Resistencia a la traccion (1 :3) 



l : 



l : 



l : 



l : 



. l : 



1.68 . 



7.3 kilogi 



1.83 



13.5 » 



1 . 95 



14.4 » 



2.02 



19.8 » 



2.11 



26.0 » 



Daremos aqui como comentario, reunidos en el cuadro si- 

 guiente, nuestros propios resultados, tales como ellos fueron 

 obtenidos por via de ensayo, al dar comienzo a estos estu- 

 dios. Los cementos de ensayo fueron preparados en Santa 

 Maria, por el Dr. Bialet-Masse, durante una de mis visitas 

 en la fabrica, en el mes de Abril de 1886. 



Como materia prima en la preparacion de las pastas para 

 las fundiciones, ha servido la « cal medianamente hidrau- 

 lica», un producto de la fabrica, que, como se vio por los 

 analisis que damos mas adelante, verificados en distintas 

 epocas, presenta siempre unacomposicion muy uniforme. La 

 arcilla empleada fue una arcilla aluvial, cuyo analisis hemos 

 dado arriba. Los ensayos de resistencia a la compresion fue- 

 ron practicados por mi, cuatro meses despues de la hornada, 

 con el cemento bien reposado, pero consenado en frascos 

 cerrados. Las cifras se refieren a una mezcla de una parte de 









• 



1 Thonindustrie-Zeilung, 1878, pag. 176, 185 y 193. 





